( 524 ) 



merkelijk beter is , dan neemt raeu eenc toetsplaat van 

 700 tl. ; en ziet men nu weder, dat het zilver minder van 

 gehalte is , dan deze plaat, zoo neemt men eene van 65o 

 d. , en wanneer het daarmede niet naaiiwkeurig genoeg 

 overeenkomt, ziet men noglans aan de afwijking, of het 

 zilver meer tusschen 600 en 65o d. , dan tusschen 65o 

 en 700 d. te houden is. — Ook kan men nu bij deze 

 proeven ligtelijk ontdekken , hoe veel de proef van de 

 ^5o d. afwijkt ; want indien men gezien had , dat, door 

 eene toetsplaat van 65o d. met eene toetsplaat van 600 

 of 700 d. in vei-gelijking te brengen , er eene afwijking 

 ten oosten of ten westen van 10° plaats had , dan zoude 

 nu eene afwijking van 2 , 5° een onderscheid van 1 2 , 5 

 d. aantoonen. Uit dit voorbeeld kan men gemakkehjk 

 in alle andere gevallen een besluit opmaken. 



§ 8. PVat in acht te nemen y indien het zilver ^ 

 buiten het hopei' , nog andere onedele metalen , 

 Zink ofArsenih bevat. De bewerhing van zooda- 

 nige proef , en wat daarbij in acht te nemen is. 



Meji moet zich echter bij dit onderzoek niet verge- 

 noegen , met het zilver slechts met eenen vochtigen zu- 

 ren geleider te beproeven ; daar dit wel toereikende 

 zoude zijn , in geval men zeker was , dat het züver alleen 

 met koper geallieerd is. Daar het nogtans somtijds met 

 geel koper of zinkhoudend koper of ook wel met wit- of 

 arsenikhoudend koper gemengd kan zijn, zoo kan men 

 door de aanwending van meerdere vloeibai-e tusschen- 

 geleiders ook dit verschil ontdekken. 



Heeft men , namelijk , door de gewone proef met 

 zoutzuur het schijnbaar gehalte van eenig zilver , dat 

 zinkkoper bevat , gevonden , en beproeft men het- 

 zeh'^e daarop met eene oplossing van bijtende potasch , 

 zoo zal het aangegeven gehalte bij den inhoud van dit 



me- 



